-18- 



Mineralogie. 



Zusammensetzung die des Zirkons. Ein Stück wird erhitzt zeisiggrün. 

 G. — 4,02 bei 21° wird nach schwachem Glühen = 4,00 und nach starkem 

 (Gebläse) = 3,965. Beim Erwärmen wurde eine plötzliche Lichtentwicke- 

 lung beobachtet. Einaxig und sehr schwach doppelbrechend, beides auch 

 nach dem Glühen. Ein nicht orientirtes Prisma gab Brechungscoefficienten, 

 die co nahestehen, und zwar: 1. vor dem Glühen, 2. nach mildem, 3. nach 

 starkem Glühen. 



fn Na = 1,8259 ln Na = 1,8125 ( %a = 1,7914 



L \*u = 1,8163 £ - |n Lf = 1,8067 d ' (n LI = 1,7872 



Einige Stücke zeigen Streifensysteme, die von einem schaligen Aufbau 

 herrühren. 



b) Zirkone, wo G. = 4,7 ca. Verf. führt die Zirkone mit dem 

 hohen Gewicht auf und bestimmte es an Krystallen vom Bio Doce in Brasilien 

 (4,709) und an künstlichen (4,706), während für die farblosen von der Rothen 

 Wand im Pfitschthale in Tirol G. = 4,615 und für Zirkone von Ceylon 

 G. = 4,622, beidemale wohl etwas zu klein, gefunden wurde. Alle diese 

 Avaren optisch nicht anomal. Für die normalen Zirkone ist also : G. = 4,694 

 — 4,709, sie zeigen keine optischen Anomalien und für sie gelten die bis- 

 herigen Angaben über die Brechungscoefficienten. z. B. co = 1,92 und 

 e = 1,97 nach Sünarmont. E. Tornow fand an einem Prisma, wo G. = 4,654 : 



Linie C: co = 1,91778 e = 1,97298 



„ d: = 1,93015 = 1,98320 



„ F: = 1,94279 = 1,99612 



c) Zirkone, wo G. zwischen 4 und 4,7. Die intermediären 

 specifischen Gewichte stehen nach Verf.'s Ansicht mit den optischen Ano- 

 malien in engster Beziehung. Auch besteht eine Übereinstimmung der 

 Gewichte und der Farbe: Es wurde gefunden: Hellgrüne: G. = 4,05 — 4,3; 

 grüne: G. = 4,3—4,5; gelbe, röthliche und farblose: G. === 4,69—4,75. 

 Das Gewicht stieg beim Glühen. 



Grünliche Krystallbruchstücke von Ceylon : G. = 4,33 vor dem Glühen ; 

 G. = 4,66 nach starkem Glühen. Eine Platte c gab eine vollkommen 

 durchsichtige und regelmässig zweiaxige Mitte. Diese ist von zwei sich 

 unter 92° schneidenden Streifensystemen umgeben , die das gestörte Bild 

 eines zweiaxigen Minerals beobachten lassen. Für den Brechungscoefficienten 

 wurde erhalten: a = 1,8825. Die Platte wurde nur stark geglüht. Die 

 Farbe verschwand vollkommen, die Mitte wurde ganz regelmässig einaxig 

 und a = 1,9215, wie beim normalen Zirkon. In der gestreiften Hülle 

 war das schwarze Kreuz etwas gestört. Auch andere Beobachter haben 

 zweiaxigen Zirkon gefunden, aber im Einzelnen von dem beschriebenen 

 etwas abweichend. Wir haben also in c) eine metastabile zweiaxige 

 (rhombische?) Modification mit kleinerem specifischen Gewicht vor uns 

 (G. = 4,3 ca.), die beim Glühen in den normalen Zirkon b) übergeht, bei 

 dem G. = 4,7. Völlig verschieden verhält sich das Mineral sub a) mit dem 

 specifischen Gewicht: G. = 4,0, was zu der Vermuthung führt, dass hier 

 statt Zr ein anderes, diesem sehr ähnliches Element enthalten ist. 



